﻿696 



Das Eisenoxydul wurde aus salzsaurer und aus schwefelsaurer Lösung 

 mit übereinstimmenden Resultaten titrirt (26,58 und 26,43 Proc). Eisen- 

 oxyd und Titansäure wurden mit Ammoniak abgeschieden und das Eisen- 

 oxyd mit Schwefel ammonium aus der mit Weinsteinsäure versetzten salz- 

 sauren Lösung gefällt. Zwei Bestimmungen ergaben 6,99 und 6,83 Proc. 

 Den Magnesiagehalt fand ich in drei verschiedenen Proben zu 11,54, 12,26 

 und 11,76 Proc. Kalk und Alkalien waren nicht einmal spectralanalytisch 

 nachzuweisen. Die Prüfung auf Thonerde durch Schmelzen der Titan- 

 säure mit Natronhydrat ergab kein sicheres Resultat. Auf diesem Wege 

 erhielt ich 52,75 Proc. Titansäure, bei einer zweiten Bestimmung durch 

 Kochen eines Aufschlusses mit saurem schwefelsaurem Kali 52,63 Proc. 

 Der in Salzsäure unlösliche Rückstand gestattete bei der geringen Menge 

 der angewandten Substanz keine sichere Bestimmung. Er schien aus 

 Kieselsäure und Titansäure zu bestehen. Aus diesen Daten ergibt sich 



als Zusammensetzung: 



Rückstand 2,07 



Titansäure 52,69 



Eisenoxydul 26,50 



Magnesia 11,85 



Eisenoxyd 6,91 



100,02 



oder nach Abzug des Rückstandes: 



Titansäure 53,79 



Eisenoxydul 27,05 



Magnesia 12,10 



Eisenoxjd 7,05 



Das Atomverhältniss von RO : Ti0 2 ist demnach 678 : 672 oder fast 

 genau 1 : 1, wie es Rammelsberg bei fast allen Titaneisen-Analysen fand l . 



Ein so magnesiumreiches Titaneisen, wie das vorliegende, ist wohl 

 nur von Layton's Farm, New -York bekannt 2 , unterscheidet sich aber 

 auch von diesem durch den Gehalt an Eisenoxyd, so dass es eine neue 

 Varietät des, seiner chemischen Zusammensetzung nach, so bedeutend 

 schwankenden Titaneisens repräsentirt. Beiden gemeinschaftlich ist das 

 niedrige specifische Gewicht, die Farbe des Pulvers und der nicht magne- 

 tische Zustand. Leider sind auch von beiden keine Krystalle bekannt, so 

 dass sich nicht entscheiden lässt, ob diese Varietäten mit dem gewöhn- 

 lichen Titaneisen isomorph sind. Unwahrscheinlich ist dies jedenfalls 

 nicht, da ein geringer Magnesiumgehalt sehr häufig im Titaneisen nach- 

 gewiesen worden ist. Man kann wohl annehmen, dass nicht nur die 

 Verbindungen FeFe0 3 und FeTi0 3 isomorph sind und in der Natur in 



1 Vgl. Rammelsberg: über die Zusammensetzung des Titaneisens etc 

 Pogg. Ann. 104. 1858. p. 551. 



2 1. c. p. 510. 



